— 928 — 



Infatti, il coefficiente di dilatazione lineare del nichel, che formava il 

 filo interno, è, a temperatura ordinaria, circa 0,000013 e a 1000° : 0,000018, 

 mentre quello del rame è rispettivamente 0,000017 e 0,000020 l 1 ). 



Abbiamo anzitutto sperimentato con le coppie oro-rame e oro-argento, 

 per le quali erano da aspettarsi fenomeni analoghi a quelli avuti con le 

 coppie nichel-rame. 



1. Oro-rame. — Questi due metalli formano cristalli misti in tutti 

 rapporti. 



La curva di solidificazione, determinata da Roberts-Austen e Kirke- 

 Rose ( 2 ), e da Kurnakow e Zemczuznij ( 3 ), presenta un minimo a 880°. Anche 

 la curva di conduttività mostra un minimo assai piatto per leghe da 40 al 

 60 % di rame ( 4 ). 



Il coefficiente di dilatazione lineare del rame è maggiore di quello 

 dell'oro, essendo, per quest'ultimo metallo, circa 0,000014. 



Prendemmo perciò un filo d'oro di circa 0,5 mm. di diametro e lo abbiamo 

 ricoperto, seguendo il metodo descritto nella precedente Nota, di uno strato 

 elettrolitico di rame fino ad ottenere un diametro esterno di circa 0,8 mm. Il filo 

 venne riscaldato a 800° e la sua resistenza veniva misurata al ponte doppio 

 di Thompson su un tratto di 14 cm., ottenendo i risultati seguenti: 



prima del riscaldamento: resistenza 0,0074 ohm; 



dopo 7 ore di riscaldamento: resistenza 0,0135 ohm. 



» 14 » » » 0,0191 » 



33 » » » 0,0268 » 



53 » » » 0,0300 » 



» 76 » » » 0,0324 » 



98 » » » 0,0336 » 



„ 108 » » » 0,0336 » 



Patte le misure, abbiamo analizzato un campione del filo: gr. 0,1608 

 della lega, hanno dato gr. 0,0844 di oro, ossia il 52,5 °/o • H valore minimo 

 della conduttività del filo si calcola in 8,3. IO 4 ree. ohm, del tutto concor- 

 danti coi valori trovati da Matthissen. Questo dimostra che la soluzione so- 

 lida si è anche qui completamente formata per diffusione. 



2. Oro-argento. — Anche questi due metalli danno cristalli misti in 

 tutti i rapporti ( 5 ). La curva di solidificazione sale infatti senza alcuna dis- 

 continuità dal punto di fusione dell'oro (962°) a quello del rame (1064°). 



(») Landolt-Bornstein, Physikal. Chem. Tabellen, 3 a ed., pag. 199. 



( 2 ) Proc. Roy. Soc, 67, 105 (1901). 



( 3 ) Zeitschr. f. anorg. Chem., 54, 163 (1907). 



( 4 ) Pogg. Ann., 110, 217 (1860); vedi anche Guertler. Zeitschr. f. anorg. Chem., 51, 

 407 (1906). 



( 5 ) Roberts Austen e Kirke Rose, Proc. Roy. Soc. of London, 71, 162 (1903). 



